La Gaceta industrial (1870-02-20 00:00:00), página 8

DESCRIPCION Y ESCLARECIMIENTO DEL MÉTODO DEL DR. STEINBECK, PARA DETERMINAR EL COBRE EN LOS ESQUISTOS DE MANSFELD.

Este método comprende tres operaciones:
1.ª La extraccion.
2.ª La separacion.
3.ª La determinacion del cobre.

1.ª—EXTRACCION DEL COBRE.

Se toman cinco gramos del mineral esquistoso finamente molido y sin calentar, se ponen en un matraz de fondo plano y tratan con cuarenta á cincuenta centímetros cúbicos de ácido clorhídrico del comercio, de un peso especifico de 1'16, con lo cual los carbonatos son descompuestos con desprendimiento de ácido carbónico, y trasformados en cloruros.

Luego se añaden seis centímetros cúbicos de un ácido nitrico normal, que se prepara tomando partes iguales de agua y de ácido, que tiene el peso especifico de 1'2 cuando se trabaja con los esquistos ordinarios. Si los minerales no son bituminosos, basta un centímetro cúbico de este ácido; pero si por el contrario lo son mucho, entonces deben tostarse antes del tratamiento con el primer ácido, á fin de destruir el betun y desalojar una buena parte de su azufre, y después de tratados con dicho ácido, sólo se añade un centímetro cúbico del segundo, ó sea del nitrico.

En todos estos casos se deja luego el matraz al calor moderado del baño de arena en digestion por una media hora, tiempo necesario para la disolucion de la mayor parte del cobre combinado con el azufre en el mineral, y al fin se hiere moderadamente por diez á quince minutos, con lo cual se acaba de disolver todo el cobre contenido en los minerales, y con él varios otros metales que le acompañan, tales como el hierro, plomo, zinc, níquel, cobalto y manganeso, todos ellos en estado de cloruros.

El residuo bituminoso negro de los esquistos, compuesto de arena y arcilla silicica, las más de las veces está libre del todo de cobre. Así resulta de muchos trabajos ó ensayos hechos sobre el mismo; en otras ocasiones, sin embargo, se ha encontrado todavía en él alguna cantidad de dicho metal, representada por 0'01 hasta 0'03 por 100 del mismo, que quedó por disolver.

2.ª—SEPARACION DEL COBRE.

La disolucion que solo contiene cloruros y ácido clorhídrico libre, tal como la hemos dejado, se separa del residuo insoluble filtrándola en un vaso de precipitados de unos cuatrocientos centímetros cúbicos de capacidad, en cuyo fondo se ha colocado una tira de plancha de platino que tiene encima un pedazo de zinc del peso de una media onza. Este zinc debe estar libre de plomo en lo posible; advirtiendo que 0'1 á 0'3 por 100 de este metal no perjudica el fin del trabajo que se desea.

La precipitacion del cobre empieza ya mientras se efectúa la filtracion, y se completa pronto por la corriente galvánica que se desarrolla por el par formado con el platino y el zinc, y por no contener la disolucion caliente que se filtra nada de ácido nitrico; de suerte que á la media hora ó á los tres cuartos de la misma, á contar desde que empezó la filtracion, no se encuentra particula alguna de cobre en la disolucion, como se puede demostrar tratando por la disolucion de hidrógeno sulfura- do la que se reduce, que solo contiene hierro, zinc, manganeso, níquel y cobalto.

El cobre precipitado ó reducido cubre en parte la hoja de platino, y en parte sobre nada en el líquido en forma de esponja. Si los esquistos contienen plomo, y si este se encuentra en el zinc que se emplea, algo del mismo acompaña al cobre.

Luego que se ha separado el exceso de zinc que siempre debe emplearse, se lava la esponja metálica con agua de fuente, bien clara, por contacto y decantacion, recibiendo el agua que se decanta en una cápsula de porcelana, en cuyo fondo se reúnen las partículas más tenues de cobre que pueden ser arrastradas en suspension, decantando más tarde el agua bien trasparente. Así se continúa el lavado hasta dejarlo concluido. Entonces se pasa á dicha cápsula la mayor parte del cobre que había quedado en el vaso donde tuvo lugar su reduccion y precipitacion, y queda concluida la separacion del mismo.

(Se continuará.)

M. BONET.

CRÓNICA CIENTÍFICO-INDUSTRIAL.

1. Objetos de fundicion y hierro.—2. Desastres de la nitroglicerina.—3. Rectificación del petróleo.—4. Caoutchouc artificial.

1. La carestía de los objetos de hierro forjado ó de fundicion maleable ha hecho preferir el hacerlos en muchos casos de fundicion, por más que haya necesidad de aumentar sus dimensiones y peso. Se han ideado diversos medios de unir la resistencia del primer metal con la economia del segundo, reuniendo ambos materiales de una manera conveniente. Entre ellos merece citarse uno que encontramos en un periódico científico inglés, inventado por Mr. Chompsom, de Cannington.

Consiste en incorporar fundicion en los diversos objetos de anclas, arcos etc., de hierro forjado; introduciéndolos muy limpios en un baño de fundicion hasta que se hayan cubierto de una capa de esta bien adherente. Entonces se ponen en los moldes ordinarios, y se deja correr sobre ellos el hierro fundido de un cubilote. De este modo se consigue un enlace íntimo, siempre que la relacion de la masa de fundicion al trozo incorporado sea tal que la cantidad de calor de la fundicion baste para reblandecer en poquísimo tiempo, es decir, antes de la solidificacion del nuevo metal, la parte sólida del objeto.

Por este medio se consigue un buen éxito, que la practica ha comprobado. Si se puede colocar el objeto al rojo en el molde, se asegura mejor el buen resultado: conviene para este fin disponer de cajas y aparatos especiales, que la practica de un buen fundidor prevé con facilidad.

2. Hace algun tiempo, dice el Mechanic's Magazine, que no oimos hablar de este compuesto tan peligroso; suponemos, pues, que las continuas advertencias, dadas por muchas explosiones fatales, hayan hecho abandonar su uso en Inglaterra, reemplazándolo por la dinamita, cuyas propiedades, siendo tan eficaces, presentan relativamente más seguridad. Desgraciadamente nos equi-